168 



Die Abweichungen erreichen mithin nicht 72%. 

 Hiernach kann man wohl mit grosser Wahrscheinlich- 

 keit behaupten, dass 



der Elasticitätscoefficient in den Kr}^- 

 stallen des Sylvins für diegleicheRichtung 

 im Kry stalle eine Constante ist. 



Dieses Resultat wird durch etwaige constante Fehler 

 in den Dimensionsbestinnnungen nicht alterirt, da hier- 

 durch alle Werthe in derselben Weise beeinflusst werden. 

 Ausser den Fehlern, die bei der Bestimmung der Dimen- 

 sionen der Stäbchen und bei der Messung der elastischen 

 Senkung gemacht werden, können noch folgende Umstände 

 die Richtigkeit des Resultates beeinflussen. 



Fällt die Richtung der Längsaxe des Stäbchens 

 nicht genau mit der Würfel- oder ' Dodekaederflächennor- 

 male zusammen, so v\ärd die Senkung für die Stäbchen, 

 deren Längsrichtung parallel der Würfelnormale Hegt, 

 grösser, die der Stäbchen, welche parallel der Dodekae- 

 derflächennormale geschnitten sind, kleiner als ihr wahrer 

 Werth gefunden werden. Da man jedoch bekanntlich 

 bei einiger Vorsicht die vorgeschriebene Richtung auf 1" 

 innehalten kann, so wird diese Fehlerquelle keinen grossen 

 Einfluss ausüben. Sehr oft sind aber die Krystalle nicht 

 homogen, indem sie im polarisirten Lichte Einschlüsse 

 von doppeltbrechenden Substanzen oder reihen- und flä- 

 chenförmig angeordnete Interpositionen von Flüssigkeits- 

 zellen zeigen. Bevor also aus einem Krystalle die Stäb- 

 chen angefertigt werden, muss man denselben sorgfältig 

 darauf hin untersuchen, da man nur solche Krystalle ge- 

 brauchen kann, welche diese Erscheinungen nicht zeigen. 

 Noch nothwendiger ist die genaue Untersuchung der fer- 

 tigen Stäbchen, da dieselben häufig durch die Bearbeitung 

 Sprünge erhalten. 



